- 116 — 



Wasser . , , 0,92 



Chlorwasserstoffsaure . 0j04 



Eisenoxyd . . Spur 



99,94. 



C. M. Kersten: über ein künstliches Rothkupferers 

 (Erdmann und Marchakd's Journ. f. prakt. Chemie XIX, 118). Auf dem 

 i. J. 1838 auf der Anlons-Hüüe gefallenen Kupfersteine, von der separaten 

 Verschmelzung armer Kupfererze herrührend , bemerkte man nach dem 

 Verrosten an der Oberfläche hin und wieder derbe Partie'n, welche ein 

 von dem der Hauptmasse verschiedenes Äusseres zeigten. Sie waren dunkel- 

 roth ins Bleigraue , flachmuschclig , unvollkommen Metall-glänzend, un- 

 durchsichtig, spröde und gaben bräunlichrothes Strichpulver. Die che- 

 mische Untersuchung ergab rot h es Kupferoxydul mit Spuren von 

 Schwefel. Bisher war das rothe Kupfer-Oxydul vom Verf. nur in den 

 letzten Schlacken vom Kupfer - Garmachen als zarte, Koscbeuill-rothe 

 Diamant-glänzende Blältchen beobachtet worden. 



A. Breithaupt : über die Identität des Amphodelits mit 

 dem Diploit oder Latrobit (a. a. 0. 111 ff.). Der sogenannte Am- 

 phodelit stammt von Loja in Finland. 



Th. Scheerer : über Eläolith und Nephelin (Poggend. Ann. 

 d. Phys. XLIX, 359 ff.). Der Verf. liefert eine wiederholte Analyse des 

 früher von ihm schon zerlegten Eläoliths von Brevig in Sorweifen, 

 und zugleich theilt er die Resultate einer unter Mitwirkung des Hrn. 

 Francis vorgenommenen neuen Reihe Analysen von Eläolithen und 

 Nephelinen von verschiedenen Fundorten mit. 



1) Brauner Eläolith von Drevig in Norwegen. Spez. Gew. = 

 2,617. Vorkommen mit körnigem Albit, so dass es schwer wird, ganz 

 reine Stücke zu erhalten. Die Ergebnisse dreier Zerlegungen waren: 





1 



2 





3 



Kieselerde 



44,59 



44,48 





44,30 



Thonerde 



32,14 



32,03 





31,60 



Eisenoxyd 



0,86 



1,30 





1,16 



Kalkerde 



0,28 



0,24 





0,32 



Natron . 

 Kali 



15,67 

 5,10 



15,76 

 5,24 



1 



20,45 



Wasser . 



2,05 



2,06 





2,10 



100,69, 101,11. 99,93. 



